9&9& ( 54 ) 
binatio argenti, in cupro exiftentis, per fu (Tonem 
ita inftituenda eft, vt cupro rudi ea plumbi reducti 
vel lithargyri! addatur quantitas, qua argentum ex¬ 
trahi poffit. Facta mixtura et praecipitatione, poft- 
modum aequalis cupri et plumbi quantitas furno in¬ 
gerenda et fic continuandum eft, donec tot placen¬ 
tae aerariae, argento mixtae, fuerint praecipitatae, 
quot in aliis furnis ad eliquationem plumbi e cupro 
ftmul collocari poftxnt. In hac combinatione necef- 
farium eft, i) vt cuprum potius rude, fulphura- 
tum, quam a fulphure purificatum fit. Si vero an- 
timonialibus aut arfenicalibus aliisque particulis mix¬ 
tum fuerit cuprum, tum hoc ante combinationem 
purificandum eft: 2) vt plumbum addendum pu¬ 
rum et ab omni metallo ignobili et femimetallo libe¬ 
rum fit; 3) vt proportio inter cuprum et plumbum 
addendum obferuetur. Fafila combinatione, placen¬ 
tae illae aerariae, germ. Kienjloecke diclae, in furnis 
peculiaris ftrutlurae eliquantur, quae operatio vo¬ 
catur fufio eliquatoria, germ. Seigern. Cuprum 
poft has operationes refiduum, eodem modo purifi¬ 
catur, vt cuprum rude, plumbum vero, argento im- 
praegnatum et e cupro exftillatum tractatur, vt 
mixtura plumbi cum argento. Quod ad praecipi¬ 
tationem fuforiam attinet, notamus, a cupro ful- 
phurato et mineralifato, cum argento mixto, maio¬ 
re plumbi copia addita, quam vt a fulphure praefen- 
ti in plumbum fulphuratum mutari p olfit, argentum 
cum plumbo mixtum feparari feu praecipitari, a mi- 
nera autem cupri pyritacea, quae aurum fimul con¬ 
tinet, atque cum lithargyrio vel plumbo addito la¬ 
pidem fulphureo metallicum mixtum conftituit, ad¬ 
dito feiTO, obtineri plumbum purum fimulque cum 
hoc praecipitari aurum et argentum, quae tandem 
cupellatione a plumbo feparari poliunt. 
Auri 
